— 411 — 



Acido silícico 3,67 



Acido titánico 3,58 



Vestigios de azufre, fós- 

 foro y pérdida 0,28 



100,00 



Como se deduce del análisis, el mineral en cuestión 

 no es hierro oligisto puro, sino una mezcla de éste con 

 hierro oxidulado ó magnético; pero, predominando el 

 óxido férrico sobre el equivalente necesario para formar 

 este último compuesto, he creído deberlo clacificar como 

 hierro oligisto. 



El procedimiento análítico que he observado, es el . si- 

 guiente: 10 gramos del mineral pulverizado fueron tratados 

 por el ácido clorhídrico fumante, en gran esceso. Cuan- 

 do el hierro estuvo disuelto, se evaporó el todo hasta 

 la sequedad en baño maría. El producto humedecido con 

 el ácido clorhídrico, y tratado por el agua, se filtró, de- 

 jando un residuo insoluole en el filtro. 



El líquido filtrado se extendió en el agua hasta formar 

 el volumen de 500. ce. 



De estos se tomaron 100.ee, en los que fué dosado el 

 hierro, la alumina, el manganeso, y la magnesia, por los 

 métodos comunes. 



En otros 100.ee busqué el ácido sulfúrico por el clo- 

 ruro barítico; y en otros 100.ee el ácido fosfórico con el 

 molibdato amónico; pero siendo tan insignificantes los 

 precipitados obtenidos, expreso solo como vestigios la 

 cantidad de azufre y de fósforo existente en el mineral. 



Con otros 50.ee, que representan un gramo de mine- 

 ral, dosé el hierro existente al estado de protóxido por 

 medio del bi-cromato potásico, deduciendo el resultado 

 de la proporción del peróxido antes obtenida. 



Por lo que toca al residuo insoluble en el ácido clor- 

 hídrico fumante, se calcinó y pesó. Disgregóse luego por 

 medio del bi-sulfato potásico en crisol de platino, y so- 

 bre el residuo se dosó la sílice y el ácido titánico di- 

 rectamente, y por diferencia la alúmina. 



Observaré ahora que 60, 9 p.3 de metal puro, unido 

 á los otros datos que se desprenden del análisis, colocan 

 al mineral que me ocupa entre los mas preciosos para 

 la esplotacion del hierro en alta escala. 



Debe suponerse, ademas, que la formación sea muy 

 extensa, pues nunca se presenta aislado ó en espacios 

 muy limitados bajo la forma y composición que lo ca- 

 racterizan. 



Algo mas me afirma en esta suposición la existencia, , 

 en Catamarca, de otro mineral de hierro que ha sido ya 

 analizado y dado á conocer por mi colega y amigo, Se- 



